Elpe, krystallinisch feinkörnig , wenig glänzend , von 
braunschwarzer Farbe, das Pulver ist hellgelblich brauq. 
G. Blende von dem tiefen Stollen der Grube Aurora, Struc- 
tj$ krystallinisch grossblättrig, die Farbe braun, in 
Splittern durchscheinend olivengrün , das Pulver hell¬ 
braun. 
H. Blende von der Grube Juno bei Wiggeringhausen aus 
dem westlichen Felde des Oberstollens, sehr dicht, un¬ 
durchsichtig, von mattem Ansehen, die Farbe dunkel¬ 
braun, fast schwarz, das Pulver- nelkenbr^p,. 
G. Blende von der Grube Gottesgabe bei Wülmeringhau- 
sen aus dem Oberstoll^ni, feinkörnig krystallinisch, un¬ 
durchsichtig , ziemlich stark glänzend; die Farbe tief 
dunkelbraun, das Pulver nelkenbraun. 
Schwefel . . 
f 
Zink .... 
Eisen . . . 
Blei . . . . 
Kupfer , . . 
Kadmium . . 
Silber . . . 
A.a. A.b. 
33.46 33.51 
63.85 62.58 
2.01 263 
0.06 0.10 
0.06 0.07 
B. 
33.73 
62.35 
4.33 
0.06 
Spur 
Spur 
C. O.a 
33.85 34.08 
58.02 58.05 
8.13 7.99 
Spur 
0.81* 0.07 
0.15 Spur 
0.01*) 
D.b. 
33.99 
59.44 
7.13 
99.44 98.89 
100.47 
100.97 
100.19 
. l f O f> 
100.56 
E. 
F. 
G, 
W. 
I. 
Schwefel 
. . 33.60 
32.26 
33.08 
33.38 33.38 
Zink . . 
. . 53.58 
61.07 
65.41 
60.66 58.18 
Eisen . . 
. . 10.44 
6.69 
1.67 
642 
8.22 
Blei . . 
. . 2.13 
0.34 
Spur 
Kupfer 
. . 0.42 
Spur 
Spur 
0.33, 
0.13 
Kadmium . 
. . Spur 
0.1,4 
0.06 
0.05 
0.06 
Silber . . 
. . 0.17 
I } im! 
o.oi, 
100.187 100.50 100.23 100.84 99.98 
IV. Eisenstein. 
A. Eisenstein von der Grube Hirschfeld bei Warstein, fin- 
*) loh habe zwar den Silbcrgehalt der Blenden auf nassem Wege 
zu ermitteln versucht, allein meine desfallsigen Bemühungen sind 
ohne Erfolg geblieben , wie sich diess auch, aus den Untersu¬ 
chungen, von Malaguti und Durocher ergiebt; ich habe daher (Re 
Resultate angeführt, welche der Herr Geh. 0.-B.-Ralh Karsten 
auf trockenem V)',ege qrhaltgn hat. 
